264 Sitzung der math.-phys. Classe vom 7. Juni 1884. ^ 
Nehmen wir z. B. die Reihe des Kalkspathes, so sehen 
wir l)ei den 4 hierher gehörigen, dass die 2 bei allen hierher 
gehörigen Kr 3 '^stallen untersuchten Flächen, Endfläche und 
Rhomboederfläche in gleicher Weise an Härte zunehmen; 
dass die Reihenfolge für beide Flächen dieselbe ist, nehmlich ’ 
Kalkspath, die weichste Endfläche und weichste Rhomboeder- 
fläche besitzt, dann Bitterspath folgt, auf diesen Mangan- 
spath und zuletzt Eisenspath. Bei dieser Reihe ist das 
speziflsch leichteste Mineral auch das weichste, die Härte 
nimmt zu mit dem speziflschen Gewichte, wenn aiach in 
einem anderen Verhältnisse. Gerade umgekehrt verhält sich 
aber die Härte in der Aragonitreihe. Dieselbe Fläche ist 
bei dem spezifisch leichtesten, dem Aragonit die härteste, bei 
dem schwersten, dem Weissbleierz finden wir dagegen die 
geringste Härte, bei den 4 aus derselben Reihe untersuchten 
Mineralien nimmt die Härte mit der Zunahme des speziflschen 
Gewichtes ab; auch bei den drei Sulfaten von Baryt, Stron- 
tian und Kalk nimmt die Härte ab mit der Zunahme des 
spezifischen Gewichtes. Bei den Alaunen hinwiederum zeigt 
sich kein constantes Verhältniss zwischen spezifischem Ge- 
wichte und Härte. 
Bei den Härtehestimmungen, wie sie auf die angegebene 
W eise vorgenommen werden, macht sich schon etwas bemerk- 
lich, was nach anderen Thatsachen für Metalle wenigstens 
aus der Erfahrung längst bekannt war, nehmlich dass das, 
was man einfach als Härte bezeichnet und als Widerstand 
gegen einen eindringenden Körper definirt hat , gewissen 
Modiflcationen durch die übrigen physikalischen Eigenschaften 
unterliegt. So ist es eine längst bekannte Thatsache, dass 
z. B. weiches Kupfer sehr schwer sich auf der Drehbank 
Irearbeiten lässt, dem Drehmeisel grö.sseren Widerstand ent- 
gegensetzt, als das entschieden härtere, d. h. von Aveichem 
Kupfer nicht ritzbare Gusseisen. Es macht sich ein wesent- 
licher Unterschied in dieser Beziehung bemerklich, je nach- 
